{
    "protocol": "1) 反应二异氰酸酯与羟基丙烯酸酯，摩尔比2:1，得到端NCO的半封端预聚体； 2) 在室温下进行迈克尔加成反应，将二元聚醚胺与聚乙二醇二丙烯酸酯（摩尔比1:2-4:5）混合，得到丙烯酸酯基封端的亲水聚合物中间体1； 3) 将氨基磺酸盐溶解在去离子水中（质量分数50%-80%），慢慢滴加至中间体1（摩尔比2:1），在室温下反应2-3小时，升温至40-50°C反应2小时，得到中间体2； 4) 将步骤1的半封端预聚体与中间体2（摩尔比1:1）反应，得到亲水型光固化树脂，避光保存。The specific experimental protocol for the synthesis of hydrophilic polymers with functional groups was not provided in the text excerpt.UV光固化型亲水树脂的合成采用紫外光固化方法，能够实现瞬间固化，非常适合连续工业化生产。1) 二异氰酸酯与羟基丙烯酸酯反应得到端NCO的半封端预聚体，其中二异氰酸酯的异氰酸酯基(‑NCO)和丙烯酸酯的羟基(‑OH)的摩尔比2:1； 2) 二元聚醚胺与聚乙二醇二丙烯酸酯在室温下进行迈克尔加成反应，得到丙烯酸酯基封端的亲水聚合物中间体1，其中二元聚醚胺与聚乙二醇二丙烯酸酯的摩尔比为1:24:5； 3) 氨基磺酸盐与中间体1中的丙烯酸酯基在室温下进行迈克尔加成反应得到中间体2，其中氨基磺酸盐与中间体1的摩尔比为2:1，氨基磺酸盐事先用去离子水配置成溶液，质量分数为50%-80%； 4) 将步骤1中端NCO的半封端预聚体和中间体2按照异氰酸酯基(‑NCO)与仲胺(‑NH‑)摩尔比1:1反应得到亲水型光固化树脂。制备亲水型光固化树脂的过程中还额外添加了二月桂酸二丁基锡DBTDL，该反应使用异佛尔酮二异氰酸酯和丙烯酸羟乙酯进行反应。步骤1: 加入异佛尔酮二异氰酸酯和催化剂，随后慢速加入丙烯酸羟乙酯并在室温反应30分钟，升温至70°C反应；步骤2: 向反应釜b中加入聚醚胺，慢速加入PEG400DA，室温反应2小时，得到亲水聚合物中间体1；步骤3: 溶解乙二胺基乙磺酸钠于去离子水中，并加入反应釜b，室温反应2小时后升温至50°C反应2小时，得到中间体2；步骤4: 将预聚体转移到反应釜b并在冰水浴条件下添加，继续在室温反应直至异氰酸酯基含量为零，得到亲水型光固化树脂，避光保存。"
}